ÖFVERSIGT AF K. VETKNSK.-AKAD. FÖlUlANDI-INd AK 18'.>r», N:0 U. 711 



Analys: 



0,5072 g gaf 0,1 18G g ZnO. 

 » g >' 0,3891 g NU/)-. 



I procent: Funnet: lieräknaclt: 



ZnO 23,38 23,21. 



NbgO. 7(5,71 7f),7!). 



Zinkoxiden fälcles som karlionat och vägdes som oxid, 



VII. Kadmiumniobat. CdO . NbjO.. 



Till en lösning af kaliunmiobat sattes kadmiumnitrat. Det 

 iitfalda kadmiumniobatet smältes med borsyra. Vid smältans 

 iitkokning med saltsyrehaltigt vatten erhölls ett gulbrunt kri- 

 stalliniskt pulver, som bestod af små mycket ytrika kristaller, 

 hvilka stundom nå en längd af inemot o mm och en bredd af 

 1 mm. Prismor och derjemte pinakoider och pyramidytor iakt- 

 togos. Den minsta optiska elasticiteten är parallel med längd- 

 utsträckningen.') 



Sp. v. 5,93. 



Analys: 



0,3895 g gaf 0,1447 g CdS = 0,1286 g CdO. 

 » g » 0,2635 g NboO.. 



I procent: Funnet: Beräknadt: 



CdO 33,02 32,32. 



Nb^Oj 67,65 67,68. 



Kadraiumoxiden fäldes som svafvelkadmium. Fällningen 

 torkades vid 100' och vägdes på filtrum. 



YIII. Koboltniobat. CoO . Nb^O-. 



Till en lösning af kaliumniobat sattes koboltnitrat. Det 

 utfälda koboltniobatet smältes med borsyra. Efter utkokning 

 med vatten återstod ett vackert mörkblått kristalliniskt pulver, 

 som bestod af små väl utbildade kristaller med prisma och änd- 



') De kristallografislca bestämningarna iiro utförda af Licentiaten Hoi.iiavisT. 

 Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1893. Årrj. 52. N:o 9. 8 



